407 
Die zur Analyfe verwendeten Stüde gehörten dem inneren 
am wenigſten zerjegten Theile an und beftanden in unbeftimmt 
eefigen, wenig ftumpffantigen Bruchjtüden mit unebener Oberfläche, 
auf der fich überall die theils fein eingefprengten, theils in feinen 
Körnern auftretenden metallglanzenden größtentheils ftahlgrauen 
Partifelchen zeigten. 
"Das fpecififche Gewicht it 3,26. [Das von Herrn Dr. 
Gergens gefundene bezieht fih auf den ganzen Stein]. Die 
Härte ift ungefähr gleich der des Apatits. Vor dem Löthrohr 
runden fich die Kanten ab. 
Was die Farbe und Durchfichtigfeit betrifft, fo füge ich dem 
von Herrn Dr. Gergens hierüber Mitgetheilten noch hinzu, daß 
das Pulver, welches ſich fonft nur durch eine hellere Schattirung 
unterfcheidet, unter dem Mifroscope bei mäßiger Vergrößerung 
hauptfächlich aus ducchfichtigen und durchfcheinenden Stücken von 
grünlichgelber bis brauner Farbe befteht, unter denen hin und 
wieder auch wafjerhelle, fowie die unten angeführten acceffprifchen 
Deitandtheile vorfommen. 
Deim Behandeln mit Salzfaure entwickelt ſich eine geringe 
Menge Wafjerftoffgas, dem eine Spur Schwefelwaflerftoff beige— 
mengt ift, durch DBleipapier nachweisbar, 
Durch diefe Behandlung wird der Stein in zwei Silifate 
zerlegt, in ein zerſetzbares, deſſen Löſung etwas gelblich gefärbt ift 
und nach Furzem Stehen gelatinirt, und in ein unlsslichts, welches 
ſich als graues Pulver zu Boden feßt. 
Der zur quantitativen Analyſe eingeſchlagene Weg war 
folgender. 
Gin Theil des feinen gut gemifchten Pulvers wurde mit 
jtarfer Salzſäure längere Zeit erwärmt, das Ganze im Waſſerbade 
zur Trockne gebracht und anhaltend einer Temperatur von 1000 
ausgeſetzt zur Abfcheidung der Kiefelfäure. 
In der von Kiefelfäure befreisten Löfung mußten zunächit 
Eiſen, Nickel und Magnefia beftimmt werden, Nachdem vorher 
durch Schwefelwafjerftoff unter gelinder Erwärmung Fleine Mengen 
von Kupfer und Zinn ausgefchieden waren, wurde mit Salpeter 
